V. Widtcrmann. 
514 
Die Bestimmung der Alkalien ging verloren. 
Daraus ergeben sich in: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
A. 
B. 
Schlacke .... 
1 * IS 
1-3765 
3 
■643 
4 
349 
100 
100- 
Kieselsäure . . 
— 
— 
0 
•635 
0 
•762 
17- 
43 
17-52 
Eisenoxyd . . . 
— 
— 
0- 
202 
0 
■223 
5* 
54 
5-12 
Eisenoxydul . . 
0-6671 
0-8031 
— 
58- 
01 
58-34 
Manganoxydul 
— . 
— 
0- 
2697 
0 
•301 
7- 
40 
6-92 
Kalkerde .... 
— 
— 
0 
■267 
0 
■3201 
7- 
33 
7-36 
Magnesia .... 
— 
— 
0 
•1317 
0' 
1522 
3- 
61 
3-50 
Kali 
— 
— 
0 
•0269 
— 
o- 
74 
— 
Natron 
— 
— 
0 
•0157 
— 
0- 
43 
— 
Phosphorsäure 
— 
— 
0 
0055 
0 
-0048 
o- 
15 
011 
Thonerde .... 
— 
— 
0 
■0073 
0 
■01 
0 
20 
0-23 
100-84 
Der am meisten in die Augen fallende Unterschied der Zusammensetzung 
dieser Schlacke von jener der garen Schlacke liegt in dem bedeutend geringeren 
Gehalte an Eisenoxydul, so wie in der mehr als zweifachen Menge Kieselsäure. 
Nicht zu übersehen ist aber der geringere Eisengehalt. 
Berechnet man aus den Mitteln der Kieselsäure, des Eisenoxydes und der 
isomorphen Basen die Sauerstoff-Mengen, so erhält man: 
Sauerstoff 
in der Kieselsäure 
9-07 
w 
im Eisenoxyd 
1-60 
99 
„ Eisenoxydul 
12-81 
w 
„ Manganoxydul 
1-61 
n 
„ Kalk 
2-09 
99 
in der Magnesia 
1-42 
Die Summe der Sauerstoff-Mengen in der Kieselsäure und im Eisenoxyde ist 
— 10 67 und die der übrigen Basen = 17-93. Die Schlacke stellt demnach einem 
Subsilicat von der Form SiO s , 6 RO am nächsten. 
Diese Schlacke ist als Material zur Herstellung des Schwallbodens vermöge 
ihrer Schwerschmelzbarkeit und Zähflüssigkeit in hohen Temperaturen sehr 
geeignet und wird nebst der garen Schlacke auch dazu verwendet. Es sind eben 
diese Eigenschaften einem guten Schwallboden in sehr hohem Grade eigen, 
wodurch er in der Beihe der Schlacken als eine sehr weiche, übergare Schlacke 
zu betrachten ist. Vergleicht man nun die Zusammensetzung der hier analysirten 
Schlacke mit der des Schwallbodens, so sieht man ein sehr nahes Ueberein- 
stimmen des Eisenoxydgehaltes, mit bedeutenden Differenzen in dem Gehalte an 
Kieselsäure und Eisenoxydul, woraus erhellt, dass eine Vermehrung dieses und 
Verminderung jener hei geringem Eisenoxydgehalte die übergaren Eigenschaften 
der weichen Schlacke erhöht. 
Daraus folgt aber auch, dass durch die Vermehrung des Kieselsäure- und 
Eisenoxydgehaltes der oben untersuchten übergaren Schlacke dieselbe, gegen- 
über der garen Schlacke, rohere Eigenschaften annehmen musste, und dass 
demnach die geringere Menge Eisenoxyd die garen Eigenschaften erhöht, wenn 
auch nicht in diesem Falle in besonders hohem Grade. 
Als Mittel gegen diesen Gang dienen ein möglichst starker, etwas flacher 
oder gegen die Bückseite blasender Wind, emsiges Zusammenhalten des Feuers, 
